e. Se ottenute le strie in un ottaedro, riposando la faccia sul fondo (vedi 

 figura 3 a ), si ripone il cristallo nella soluzione non satura, in posizione diversa, per 

 esempio sulla faccia a b c' , le strie si manifestano come nel caso a , indipendente- 

 mente da quelle preesistenti. 



f. Le figure di corrosione (cui si riferisce la fig. l a ) si manifestano indi- 

 pendente dalle strie e sono soltanto rese meno sensibili da queste. 



g. Le strie sono costituite da filetti prominenti fra cui sono interposti spazi 

 pianeggianti. Il numero delle strie non cresce, ma cresce bensì la loro distanza quanto 

 più cresce il cristallo esposto nel liquido non saturo. Sopra una faccia di un ottae- 

 dro, avente 25 min. circa di lato, erano circa 30 strie, la cui distanza variava fra 

 \ mm. e 1 mm. 



Prima di concludere questo lavoro esaminiamo gli effetti die producono su questi 

 fenomeni le cause sotto l'azione delle quali potrebbe supporsi che essi dovessero 

 variare. 



1. ° Azione di sostanze mescolate. 



Preparai per l'esperienza una soluzione acquosa di Allume di. Cromo, satura a 

 13° cent, (temperatura dell'ambiente). Presi 8 recipienti di porcellana della capacità 

 di 250 cent, cubi circa ; versai in ciascuno 150 c. c. di soluzione satura, 50 c. c. di 

 acqua distillata e 2 c. c. di una delle seguenti sostanze : acido Solforico, acido Clo- 

 ridrico, acido Azotico, acido Fosforico, acido Borico, acido Ossalico, Glicerina. In uno 

 dei recipienti non aggiunsi nulla oltre la soluzione e l'acqua distillata. 



In ogni recipiente fu allora posto un cristallo ottaedrico di Allume di Cromo di 

 10 grammi circa di peso, cioè di 2 centimetri circa di lato medio. Dopo 15 minuti 

 le strie apparivano su tutti i cristalli più o meno nettamente. Aggiunsi allora in 

 ciascun recipiente 3 c. c. delle medesime sostanze che già vi avevo versato, eccet- 

 tochè in quello che non conteneva che acqua e Allume di Cromo. Dopo un'ora dalla 

 primitiva immersione tolsi i cristalli dalla soluzione. 



Le strie apparivano sulle faccie che facevano angoli ottusi colla faccia ottaedrica 

 che riposava sul fondo ed in tutti i cristalli immersi. Le irregolarità che presentavano 

 erano più grandi sulle faccie meno perfette. I triangoli di corrosione si vedevano su 

 tutte le faccie. Mi è sembrato che gli acidi favorissero, ma molto poco sensibilmente, 

 la manifestazione delle strie. 



2. ° Effetto del vario stato di dissaturazione della soluzione. 



Versai in 8 recipienti, come i precedenti, 245 c. c. di liquido formato dalla me- 

 scolanza, in varia proporzione, di soluzione satura e di acqua distillata; cioè vi erano 



. ..,.,, 1 2 3 4 5 6 7 , ..' 

 nei vari recipienti 0,—, -y y y, y, y, y= 1 di acqua. 



La temperatura delle soluzioni era quella dell'ambiente, cioè 13° circa; i cri- 

 stalli di Allume di Cromo, posti in questi recipienti, avevano 10 grammi circa di 

 peso ciascuno. 



Dopo 15 minuti dall'immersione apparirono le^ strie sopra i cristalli immersi 

 nelle soluzioni più allungate; dopo 45 minuti le strie si fecero più manifeste ; dopo 

 un'ora in tutti i cristalli apparirono le strie, ma quelli immersi nelle soluzioni più 



